BLUETIN SCIENTIFIQUE. 169 



3 " L'acide osmique , dissous même dans un excès de po- 

 tasse , est décomposé par une très petite quantité d'acide for- 

 luique, et se sépare à l'état de poudre d'un bleu très foncé. 

 Cette poudre est de l'osmium métallique , car avec 1" hydrogène, 

 elle ne forme point d'eau, et elle détone quand on la chauffe 

 avec du chlorure de potasse. 



Résultats du troisième travail. 



1° Quand on mélange une solution de minerai de platine , 

 aussi neutre que possible , avec de l'eau de chaux ( ou lait de 

 chaux très étendu ) , l'iricUnm , le rhodium , le palladium , le 

 cuivre , le fer , etc. de la solution , se précipitent à l'état d'o- 

 ndes , mais le platine , combiné avec le chlore , reste dissous 

 pourvu que le liquide ne soit ni chauffé ni exposé à la lumière. 

 Celte circonstance semble pouvoir servir à simplifier l'analyse 

 du minerai de platine. 



2° Dans la décomposition qui s'opère au moyen du zinc , 

 à ime température élevée , dans une solution de platine et de 

 chlorure de calcium où l'on a versé de l'acide hydrochlorique, 

 le platine qui se sépare, se trouve divisé en parties si fines que 

 lorsqu'on l'a purifié par l'ébuUition, d'abord avec de l'acide ni- 

 trique , puis avec une lessive d'alcali caustique , enfin avec de 

 l'eau, il absorbe l'alcool avec une grande avidité et l'enflamme. 

 6o grains de ce platine mélangés avec de l'acide formique dans 

 un tube de verre rempU de mercure et gradué , produisent 

 2,4o pouces cubes de gaz acide carbonique, et renferment par 

 conséquent 1,20 pouce cub. d'oxigène j mais cet oxigène est 

 condenséde façon que ce platine, précipité parle zinc, non-seule- 

 ment oxide l'alcool et l'acide formique, mais qu'il déshydrogène 

 l'acide hydrochlorique. Il se forme ainsi du chlorure de platine, 

 et en si grande quantité que le platine oxiphorique, traité alterna- 

 tivement et à plusieurs reprises par de l'acide hydrochlorique 

 par une lessive de potasse et par de l'eau, se dissout peu à peu, 

 et se transforme en chlorure. 



On a aussi observé pendant cette expérience qu'en général^ 

 tout platine réduit par voie humide absorbe l' oxigène avec plus 

 de force , quand on l'a traité d'abord avec de l'acide nitrique 

 pour éloigner les métaux étrangers , puis avec une solution de 

 potasse. 



